— 841 
era mantenuta uniforme mediante opportune legature, eseguite con una fune a due 
capi, incrociati ad ogni passo. Allentando e stringendo convenientemente la fune 
però, dopo averla cambiata con altra più sottile, è stato possibile ridurre la 
lunghezza di una delle sezioni a 78 cm. in un caso ed a 19 in un altro, con che 
la distanza fra le spire risultò rispettivamente di 4.10 e di 1.00 cm. 
Poiché i fenomeni complessi di induzione, che si manifestano entro i conduttori 
di sezione considerevole al passaggio di correnti alternate, sono eminentemente influen¬ 
zati dalla permeabilità magnetica della sostanza, e questa varia fra limiti molto 
estesi al variare della intensità di corrente, ossia del campo magnetico, era indispen¬ 
sabile per le spirali in esame determinare le variazioni della permeabilità entro il 
massimo intervallo delle misme successive. 
Ho proceduto per questo col metodo balistico, disponendo sopra una delle spire, 
scelta verso il mezzo del solenoide, un avvolgimento magnetizzante uniforme, di filo 
di rame bene isolato, il quale ne ricopriva tutta la estensione, eccettuato un tratto 
di alcuni centimetri, lungo il quale le superficie confrontanti del ferro vennero accu¬ 
ratamente levigate, e fra esse si interpose un prisma di ferro dolce, in modo da 
creare, sotto la pressione di una morsa metallica, un giunto magnetico di minima 
riluttanza. A compensare le cadute inevitabili di potenziale magnetico attraverso al 
giunto, vennero ancora disposte nella sua immediata contiguità delle spirali addi¬ 
zionali, in serie con quella principale, scegliendo un numero di spire tale da man¬ 
tenere, nella media condizione di magnetizzazione, un flusso sensibilmente uniforme 
lungo la periferia deH’auello ('). 
Come galvanometro balistico ho impiegato il D’Arsonval di grande modello, che 
servì già per le misure analoghe su gli anelli di ferro, e che ha una durata di oscil¬ 
lazione di una ventina di secondi. La taratura venne eseguita mediante un campione 
di induzione mutua di 0.01 henry. 
Dalle curve di magnetizzazione normale ho dedotto quelle di permeabilità media, 
entro l'intervallo corrispondente ai diversi valori della forza magnetizzante, con pro¬ 
cesso identico a quello già seguito per i campioni di ferro e acciaio, sottoposti alle 
misure precedenti; di esse è riportato l'andamento nella parte inferiore della fìg. 1. 
Nella parte superiore sono riportate le curve del quoziente differenziale ^èy:-^r,di 
tt-tl di 
cui è data ragione nel mio lavoro precedente, ed è dimostrata la funzione nel cal¬ 
colo delle reattanze equivalenti in presenza di materiali a permeabilità variabile. 
Questo parametro si annulla in corrispondenza di quella forza magnetizzante, per cui 
la permeabilità media raggiunge il suo maggior valore, e risulta positivo nell'inter¬ 
vallo inferiore, e negativo in quello superiore, conservandosi pressoché inalterato in 
un lungo intervallo. Alla spirale B compete la curva che ha le ordinate negative 
più piccole. 
Mediante lo stesso dispositivo ho rilevato sopra entrambi i campioni alcune 
curve di isteresi, e da esse, mediante la misura delle aree, ho ricavato il coefficiente 
di Steinmetz. 
(•) Burrows, Bull. Bur. of Stand., voi. VI, pag. 31. 
